24       J-  Königsberger  u.  0.  Reichenheini,  Die  Elektrizitätsleitung 
Messungen. 
I.  Eisenglanz. 
Es  wurden  drei  Eisenglanze  verschiedener  Herkunft  unter- 
sucht, und  gleich  bei  diesen  zeigte  sich  ein  großer  Unterschied 
im  Leitvermögen. 
Der  Elbaner  Eisenglanz  besaß  vor  dem  Erhitzen  ein 
ca.  hundertmal  geringeres  Leitvermögen  als  die  bei  den 
anderen  untersuchten,  der  norwegische  und  brasilianische 
Eisenglanz ;  es  konnte  nachgewiesen  werden,  daß  dieser  große 
Widerstand  durch  fremde  Einlagerungen  im  Kristall  verur- 
sacht war,  und  daß  in  Wirklichkeit  das  Leitvermögen  der 
drei  Eisenglanze  verschiedener  Herkunft  wenig  voneinander 
verschieden  ist. 
Norwegischer  Eisenglanz  aus  der  Peder  Ankers  Grube 
auf  der  Insel  Langö  bei  Kragerö.  Herr  Helge  Bäckström 
in  Stockholm  hat  diesen  Eisenglanz  von  0 — 250°  untersucht 
und  uns  in  überaus  liebenswürdiger  W^eise  zur  Verfügung  ge- 
stellt. Die  Widerstandskurven  von  zwei  Stäben,  der  eine 
parallel,  der  andere  senkrecht  zur  Achse  geschnitten,  die  schon 
von  Herrn  Bäckström  untersucht  waren  *,  wurden  gemessen ;  die 
Resultate  stimmen  mit  den  Messungen  Bäckström's  gut  überein. 
Dagegen  unterscheidet  sich  die  von  Herrn  Prof.  Dr.  Dittrich 
in  Heidelberg  ausgeführte  Analyse  ziemlich  erheblich  von  der 
von  Bäckström  angegebenen. 
Fe203 
FeO 
Ti02 
Rest 
93,63 
3,26 
3.55 
Dittrich  
98,71 
0,49 
0,87 
Kurve  I  und  Ia  sind  die  Temperaturkurven  des  absoluten 
Widerstandes  dieses  Eisenglanzes  parallel  und  senkrecht  zur 
Hauptachse  zwischen  0°  und  250°.  Die  Punkte  bedeuten 
den  aus  den  Messungen  von  Bäckström,  die  Kreuze  den 
aus  eigenen  Messungen  berechneten  Widerstand  eines  cm3. 
Stab  Ic  parallel  der  Achse. 
Länge  8,23  mm 
Querschnitt   2,359  mm2 
1  H.  Bäckström,  Verk.  d.  k.  Akad.  Wiss.  p.  540.  Stockholm  1888. 
